## Original Article
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to  the author(s) and the  title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 14th November 2022 Accepted 28th March 2022 Published 11 April 2022
DOI: 10.35472/jsat.v6i1.766

## Sintesis dan karakterisasi komposit polipropilena/silika berbasis abu ampas tebu
Idra Herlina *a , Yulistia Anggraini a , Edwin Rizki Safitra b
a Program Studi Kimia, Jurusan Sains, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
b Program Studi Teknik Kimia, Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
* Corresponding E-mail: idra.herlina@ki.itera.ac.id
Abstract : Polypropylene/sugarcane bagasse silica (PP/SiO 2 ) composites have been synthesized. The sol gel method with 1 M NaOH was used to synthesize silica from bagasse ash. The results showed that the silica yield was 52.8%. The resulting silica was blended  with  polypropylene  with  a  mass  ratio  variation  of  1:5,  1:10,  1:15,  1:20,  and  1:25  to  obtain  PP/SiO 2 composites. Composites in variations of 1:5 and 1:10 produce fragile plastic, whereas composites in variations 1:15, 1:20, and 1:25 produce strong and homogeneous plastic. The water resistance test showed that PP/SiO2 with variations of 1:15, 1:20,and 1:25 had good water resistance (> 94%), whereas variations of 1:5 and 1:10, the resistance to water dropped to 80-87%. FT-IR was used to characterize polypropylene, silica  synthesized  from bagasse ash, and PP/SiO 2 composites (1:25) to observe functional group changes.  FT-IR  analysis  showed  that  silica  was  successfully  synthesized  from  bagasse  ash.  This  is  indicated  by  a  band  that widened at a wavenumber of 3400-3600 cm -1 , which is characteristic of the O-H strain on water. This band is confirmed by a band with a wavenumber of 1660 cm -1 which is a bend in the O-H in a water molecule. Other silica characteristics can be seen in bands with wavenumbers of 1075 cm -1 and 950 cm -1 , which are strains of Si-O, and bands with a wavenumber of 460 cm -1 , which is a bend of Si-O. The spectra of polypropylene and PP/SiO 2 were also similar. The similarity between the polypropylene and PP/SiO 2 spectra indicates that SiO 2 spreads homogeneously in polypropylene.
Keywords: silica, sugarcane bagasse silica, polypropylene, composite
Abstrak: Telah dilakukan sintesis komposit polipropilena/silika berbasis abu ampas tebu (PP/SiO 2 ). Silika disintesis dari abu ampas tebu menggunakan NaOH 1 M dengan metode sol gel. Silika yang diperoleh dari abu ampas tebu sebanyak 52,8%. Silika dari abu ampas tebu selanjutnya diblending dengan polipropilena dengan variasi rasio massa silika:polipropilena, yaitu 1:5, 1:10, 1:15,  1:20  dan  1:25    untuk  mendapatkan  komposit  PP/SiO 2 .  Hasilnya,  komposit  dengan  rasio  massa  1:5  dan  1:10  memiliki struktur  yang  rapuh,  sedangkan  untuk  variasi  1:15,  1:20  dan  1:25  menghasilkan  plastik  yang  lebih  kuat  dan  homogen.  Uji ketahanan air menunjukkan untuk PP/SiO 2 variasi 1:15, 1:20 dan 1:25 memiliki ketahanan air yang baik (> 94%) sedangkan untuk variasi 1:5 dan 1:10 ketahanan terhadap air turun mencapai 80-87%. Untuk mengamati perubahan gugus fungsi, polipropilena, silika hasil sintesis dari abu ampas tebu, dan komposit PP/SiO 2 (1:25) dikarakterisasi dengan FT-IR. Hasilnya menunjukkan silika berhasil disintesis dari abu ampas tebu. Hal ini dibuktikan dengan munculnya pita yang lebar pada bilangan gelombang antara 3400 cm -1 sampai 3600 cm -1 yang merupakan karakteristik dari regangan O-H pada air. Pita ini dapat dikonfirmasi melalui pita pada  bilangan  gelombang  sekitar  1660  cm -1 yang  merupakan  bengkokan  O-H  pada  molekul  air.  Karakteristik  lain  dari  silika muncul pada pita dengan bilangan gelombang 1075 cm -1 dan 950 cm -1 yang merupakan regangan Si-O serta pita pada bilangan gelombang 460 cm -1 yang merupakan bengkokan Si-O. Polipropilena dan PP/SiO 2 memiliki spektra yang mirip. Puncak khas dari CH 2 muncul pada bilangan gelombang 2922 cm -1 dan puncak khas CH 3 muncul pada bilangan gelombang antara 1377 cm -1 sampai 1455 cm -1 . Pita-pita tersebut merupakan pita khas polipropilena. Kemiripan spektra polipropilena dengan PP/SiO 2 menunjukkan silika tersebar secara homogen pada polipropilena.
Kata Kunci : silika, silika abu ampas tebu, polipropilena, komposit
Open Access
Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

## Pendahuluan
Salah  satu  peralatan  yang  penggunaannya  sangat  luas, tetapi  permukaannya  rentan  terkontaminasi  bakteri adalah peralatan yang dibuat dari bahan polimer, seperti bahan  kemasan  makanan  dan  minuman.  Berbagai penelitian terkait modifikasi polimer agar diperoleh sifat antibakteri  telah  dilakukan  baik  pada  biopolimer  [1,2] maupun  polimer  sintetik  [3,4].  Penggunaan  bahan polimer sebagai kemasan makanan dan minuman segar perlu  mendapatkan  perhatian  karena  makanan  dan minuman segar umumnya mudah mengalami kontaminasi  mikrobiologis,  sementara  polimer  yang digunakan  sebagai  kemasan  tidak  memiliki  sifat antibakteri.  Contoh  paling  jelas  adalah  kemasan  yang terbuat dari polipropilen (PP). Polimer ini dimanfaatkan secara luas karena diketahui memiliki sifat yang mudah dibentuk,  ringan,  awet,  lentur,  dan  murah  [5]. Kelemahan  dari  polimer  ini  adalah  tidak  adanya  sifat antibakteri dan kemampuannya  mengadsorpsi protein, sehingga  permukaannya  menjadi  lingkungan  yang  baik bagi pertumbuhan bakteri.
Luasnya penggunaan bahan polimer, termasuk PP, dan adanya  ancaman  kontaminasi  mikrobiologis  dalam penggunaannya  telah  mendorong  berkembangnya upaya untuk merekayasa polimer agar mempunyai sifat antibakteri. [6] memodifikasi polipropilena dengan TiO 2 menggunakan  metode  blending  dan  menghasilkan nanokomposit  yang  memiliki  aktivitas  antibakteri. Sintesis  dan  karakterisasi  nanokomposit  polipropilena dengan silika (PP-g-SiO 2 ) pernah
dilakukan menggunakan  metode  grafting  [7]  tetapi,  metode  ini membutuhkan  proses  yang  lebih  panjang.  Metode lainnya  yang  pernah  digunakan  untuk  memodifikasi polimer  sintetik  adalah  deposisi  ultrasound  pada polipirol yang cocok diterapkan dalam industri tekstil [8]. Dari  berbagai  metode  tersebut,  metode  blending dianggap sebagai metode yang cukup sederhana. Selain itu,  metode  blending    merupakan  metode  yang  paling luas  dimanfaatkan  dan  cocok  diterapkan  dalam pembuatan  kemasan  makanan  karena  tidak  adanya penambahan zat kimia lain [9].
Beberapa studi telah dilakukan untuk mengkarakterisasi sifat  antibakteri  silika.  [10]  mensintesis  silikon nanopartikel yang menunjukkan kemampuan antibakteri gram positif dan negatif. Camporotondi et al. mensintesis dan mempelajari sifat antibakteri dari silika nanopartikel  yang  dikembangkan  menjadi  biofilm sebagai  pengantar  antibiotik  ( drug  delivery )  [11] . Pada
penelitian ini, PP akan dibuat kompositnya dengan silika berbasis  abu  ampas  tebu  yang  diketahui  memiliki  sifat antibakteri. Penggunaan silika berbasis abu ampas tebu (silika  nabati)  diharapkan  dapat  menghasilkan  plastik kemasan  yang  lebih  aman.  Pada  proses  pembuatan komposit  akan  dipelajari  pengaruh  penambahan  silika terhadap  sifat  fisis  komposit,  sehingga  komposit  yang dihasilkan  dapat  memiliki  sifat  menyerupai  plastik komersil.  Selain  itu,  penggunaan  abu  ampas  tebu sebagai bahan dasar pembuatan silika dapat meningkatkan  nilai  tambah,  dimana  abu  ampas  tebu merupakan  limbah  pabrik  gula  yang  saat  ini  belum dimanfaatkan.
Sintesis  silika  dari  abu  ampas  tebu  dilakukan menggunakan  metode  solgel.  Metode  ini  pernah dilakukan  pada  penelitian  sebelumnya  [12]  dan dihasilkan  62%  silika  dari  abu  ampas  tebu.  Hasil karakterisasi  dengan  FT-IR  menunjukkan  pita  khas  dari silika  dan  difraktogram  hasil  karakterisasi  dengan  XRD sesuai dengan standar silika amorf pada JCPDS.
Untuk  mengevaluasi  proses  pencampuran,  PP-Silika dikarakterisasi  dengan  FT-IR  dan  dibandingkan  dengan PP. Hasil FT-IR akan menunjukkan karakter gugus fungsi dari silika, PP, dan perubahan gugus fungsi yang terjadi pada  komposit.  Analisis  sifat  fisis  dilakukan  dengan  uji tarik  ( tensile  strength ).  Metode  ini  dibutuhkan  untuk mengetahui  kelenturan  dari  komposit.  Diharapkan kelenturan komposit tidak jauh berbeda dari PP. Selain itu  juga  dilakukan  uji  ketahanan  terhadap  air  untuk mengetahui perubahan sifat tersebut akibat penambahan silika pada polipropilen.

## Metode
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari  plastik  kemasan  pangan  jenis  polipropilen  (PP) komersial, akuades, NaOH dan HCl dengan kualitas pro analisis,  serta abu ampas tebu yang  diambil dari  boiler pabrik  gula  di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Provinsi Lampung.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari labu leher  tiga,  refluks  dan  kondensor,  pompa  vakum, penangas  air,  oven,  neraca  analitik,  thermometer, spektrofotometer IR, alat pengukur kekuatan tarik, dan peralatan gelas yang  umum digunakan di  laboratorium kimia.
e-ISSN: 2581-0545
Sintesis dan karakterisasi komposit polipropilena/silika berbasis abu ampas tebu

## Sintesis silika dari abu ampas tebu
Silika dibuat dengan metode sol gel yang diadaptasi dari metode  yang  telah  dilakukan  oleh  [13]  dengan  sedikit modifikasi.  Arang  ampas  tebu  dikeringkan  dan dibersihkan  dari  pengotor-pengotor  fisik.  Selanjutnya dipanaskan  pada  suhu  700 o C  selama  6  jam  sampai berubah menjadi abu. Hasil dari pemanasan ini disebut sebagai Abu Ampas Tebu (AAT).
Sebanyak  25  gram  AAT  dicuci  dengan  aquades  sampai pH 7 dan disaring dengan kertas Whatman 42, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100 o C selama 2 jam. Selanjutnya,  6  gram  AAT  dilarutkan  dalam  200  mL larutan  NaOH  1  M  dalam  bejana  teflon  sambil  diaduk dan dipanaskan hingga mendidih selama 1 jam. Setelah itu,  larutan  tersebut  didinginkan  selama  24  jam kemudian  disaring  dengan  kertas  Whatman  42.  Filtrat yang  dihasilkan  ditambahkan  larutan  HCl  0,6  M  sedikit demi  sedikit  dan  didiamkan  selama  1  hari  hingga membentuk hidrogel. Hidrogel yang terbentuk ditambahkan 30 mL aquades sedikit demi sedikit sambil diaduk selama 10 menit. Gel yang terbentuk kemudian disaring  dengan  kertas  Whatman  42  dan  dikeringkan dengan oven pada suhu 100 o C selama 2 jam.

## Pemurnian polipropilen (PP)
Polipropilena  (PP)  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  jenis  PP  komersial  yang  umumnya  dipakai sebagai  wadah  makanan.  Polimer  ini  merupakan isotaktik  dan  memiliki  kristalinitas  tingkat  menengah. Titik  leburnya  sekitar  160 o C.  Pemurnian  PP  dilakukan untuk menghilangkan pengotor dan bahan adiktif yang terkandung  didalamnya.  PP  direfluks  dengan  metanol selama  8  jam  pada  suhu  65 o C  kemudian  dikeringkan dalam oven pada suhu 40 o C selama 2 jam. Pada proses refluks,  hanya  pengotor  yang  hilang,  mengingat  titik didih methanol sekitar 65-70 o C sedangkan, PP melebur pada suhu diatas 160 o C. Sehingga, proses ini tidak akan mengubah sifat fisik dan kimia PP yang digunakan.

## Pembuatan komposit PP-Silika
Komposit  PP-Silika  dibuat  melalui  metode  blending secara manual menggunakan wadah stainless steel yang dipanaskan.  Polipropilen  dicampur  dengan  silika, konsentrasi  silika  divariasikan  dengan  perbandingan silika:polipropilen  yaitu  1:5,  1:10,  1:15,  1:20  dan  1:25 (b/b)  kemudian  diblending  selama  15  menit  dengan pemanasan 165 o C.

## Analisis komposit PP-Silika
Untuk mengetahui perubahan gugus fungsi yang terjadi komposit PP-Silika dikarakterisasi dengan FT-IR. Analisis sifat  fisis  dilakukan  untuk  mengetahui  perubahan  fisis silika  dengan  metode  kekuatan  tarik  menggunakan Gotech  AL-7000M  tensile  strength  test.  Analisis ketahanan  terhadap  air  dilakukan  melalui  uji  daya adsorpsi terhadap air.

## Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini, dari 20 gram abu ampas tebu yang telah dipreparasi, dihasilkan 10,56 gram silika. Sehingga, sintesis  silika  dari  abu  ampas  tebu  menggunakan metode  solgel  menghasilkan  52,8%  silika. Gambar  1a menunjukkan  abu  ampas  tebu  yang  telah  dibersihkan dari  pengotor,  berwarna  hitam  keabuan. Gambar  1b menunjukkan  silika  hasil  sintesis.  Silika  berbentuk butiran halus berwarna putih.
Gambar 1. (a) Abu ampas tebu dan (b) Silika
Abu ampas tebu merupakan sisa hasil pembakaran pada boiler  pabrik  gula  dengan  suhu  sampai  600 o C. Pembakaran tersebut menyebabkan hilangnya senyawaan  organik  dan  dihasilkan  abu  dengan kandungan silika yang tinggi [14]. Silika yang terkandung dalam  abu  diekstraksi  dengan  penambahan  NaOH menghasilkan  natrium  silikat.  Selanjutnya  proses pembentukan  gel  terjadi  melalui  penambahan  asam yang mengakibatkan terbentuknya reaksi hidrolisis yang merupakan  tahap  awal  proses  sol-gel  [15].  Gel  yang dihasilkan  dicuci  untuk  menghilangkan  sisa  asam  dan dipanaskan untuk mendapatkan serbuk silika.
Silika  yang  dihasilkan  dari  proses  sintesis  dicampur dengan  polipropilen  untuk  mendapatkan  komposit. Konsentrasi silika divariasikan (SiO 2 /PP) yaitu  1:5, 1:10, 1:15,  1:20  dan  1:25    (b/b). Gambar  2 menunjukkan
Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
komposit PP/SiO 2 yang dihasilkan. Berdasarkan Gambar 2 terlihat komposit memiliki permukaan agak kasar dan berwarna  kekuningan.    Hal  ini  terjadi  karena  proses pemanasan  yang  merusak  struktur  polipropilen, sehingga  terjadi  perubahan  warna.  Proses  pencetakan manual  menyebabkan  permukaan  komposit  menjadi kasar.  Hal  ini  dikarenakan  cairan  komposit  dicetak  dan dijepit  dengan  alat  kaca  biasa  sehingga  permukaannya tidak  merata.  Secara  fisik,  penambahan  silika menyebabkan komposit menjadi lebih rapuh dibandingkan  dengan  polipropilen.  Hal  ini  dapat dibuktikan  melalui  hasil  karakterisasi  menggunakan metode  uji  tarik  ( tensile  strength )  yang  dapat  dilihat pada Tabel 1 .
Gambar 2. Komposit PP/SiO 2
Tabel  1. Perbandingan  Kekuatan  Tarik  ( Tensile  Strength )  dan Ketahanan Air Komposit
No Sampel SiO 2 /PP (b/b) Kuat Tarik (Mpa) Ketahanan terhadap air (%) 1 1:5 2,46 80,8% 2 1:10 4,882 87,3% 3 1:15 6,79 94,5% 4 1:20 7,14 98% 5 1:25 7,852 99,2%
Kekuatan  tarik  adalah  tegangan  maksimum  yang  bisa ditahan  oleh  sebuah  bahan  ketika  diregangkan  atau ditarik,  sebelum  bahan  tersebut  patah.  Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa untuk perbandingan SiO 2 /PP yaitu  1:5,  1:10,  1:15,  1:20  dan  1:25    (b/b)  semakin banyak silika atau semakin sedikit kandungan  PP  maka kekuatan tarik semakin lemah. Hal ini dikarenakan silika yang berupa butiran jika dicampurkan  ke dalam plastik menyebabkan adanya perbedaan morfologi permukaan yang  membuat  plastik  menjadi  getas.  Kekuatan  tarik
tertinggi ada pada komposit SiO 2 /PP dengan perbandingan 1:10 (b/b). Pada dasarnya PP merupakan salah satu polimer sintetik yang memiliki kekuatan tarik cukup  tinggi.  Tetapi,  keberadaan  silika  menyebabkan kekuatan tarik PP menurun. Dimana pada perbandingan 1:15,  1:20,  dan  1:25  kekuatan  tarik  komposit  masih cukup tinggi menyerupai PP murni. Pada perbandingan 1:5 dan 1:10 kekuatan tarik turun drastis.
Gambar 3. Kekuatan tarik komposit
Sifat fisis  lain yang  dianalisis pada penelitian ini adalah uji  ketahanan  komposit  terhadap  terhadap  air.  Hal  ini sangat  penting  dilakukan  mengingat  silika  merupakan salah  satu  material  berpori  yang  memiliki  kemampuan menyerap  air.  Perbandingan  ketahanan  air  dari komposit yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4 . Ketahanan  PP  terhadap  air  menurun  dengan  adanya silika. Hal ini ditunjukkan melalui data serapan air pada komposit.
Gambar 4. Ketahanan komposit terhadap air
e-ISSN: 2581-0545
Sintesis dan karakterisasi komposit polipropilena/silika berbasis abu ampas tebu
Karakterisasi gugus fungsi silika dilakukan menggunakan spektrofotometer IR yang ditunjukkan pada Gambar  5 .
Untuk mengamati perubahan gugus fungsi, polipropilena,  silika  hasil  sintesis  dari  abu  ampas  tebu, dan  komposit  PP/SiO 2 dikarakterisasi  dengan  FT-IR. Keberhasilan  sintesis  silika  dari  abu  ampas  tebu ditunjukkan  melalui  pita  yang  lebar  pada  bilangan gelombang  antara  3400  cm -1 sampai  3600  cm -1 yang merupakan karakteristik dari regangan O-H pada air. Pita ini  dapat  dikonfirmasi  melalui  pita  pada  bilangan gelombang  sekitar  1660  cm -1 yang  merupakan bengkokan  O-H  pada  molekul  air  dalam  struktur  silika. Karakteristik  lain  dari  silika  muncul  pada  pita  dengan bilangan  gelombang  1075  cm -1 dan  950  cm -1 yang merupakan  regangan  Si-O  serta  pita  pada  bilangan gelombang  460  cm -1 yang  merupakan  bengkokan  Si-O, sesuai  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  [15].  Analisis  FT-IR    PP/SiO 2 menunjukkan silika  berhasil  disintesis  dari  abu  ampas  tebu.  Hal  ini dibuktikan dengan munculnya pita baru pada di daerah sekitar  1600-1700  yang  merupakan  bengkokan  O-H pada air dalam struktur silika yang menunjukkan bahwa silika telah masuk ke dalam struktur PP.
Gambar 5. Spektra IR dari (a) SiO2, (b) PP, (c) PP-SiO 2
Polipropilena dan PP/SiO 2 memiliki  spektra yang  mirip. Puncak khas dari CH 2 muncul pada bilangan gelombang 2922  cm -1 dan  puncak  khas  CH 3 muncul  pada  bilangan gelombang antara 1377 cm -1 sampai 1455 cm -1 . Pita-pita tersebut merupakan pita khas polipropilena. Kemiripan spektra  polipropilena  dengan  PP/SiO 2 menunjukkan silika tersebar secara homogen pada polipropilena.

## Kesimpulan
Hasil  karakterisasi  dengan  spektrofotometer IR menunjukkan  bahwa  silika  berhasil  disintesis  dari  abu ampas  tebu  dan  proses  blending  silika  ke  polipropilen bisa dilakukan. Uji kekuatan tarik menunjukkan semakin banyak  jumlah  silika  pada  komposit  membuat strukturnya  semakin  rapuh.  Komposisi  SiO 2 /PP  dengan kekuatan  terbaik  adalah  1:25  (b/b).  Komposit  ini diharapkan memiliki sifat antibakteri, sehingga kedepan penting untuk dilakukan uji aktivitas antibakteri.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Institut Teknologi Sumatera atas bantuan dana penelitian yang diberikan  melalui  Hibah  Mandiri  ITERA  berdasarkan Nomor Kontrak 134be/IT9.C1/PP/2018.

## Daftar Pustaka
[1] Volova, T.G., Shumilova, A.A., Shidlovskiy, I.P., Nikolaeva, E.D., Sukovatiy,  A.G.,  Vasiliev,  A.D.  and  Shishatskaya,  E.I.  2018. Antibacterial properties of ﬁlms of cellulose composites with silver nanoparticles and antibiotics. Journal of Polymer Testing. 65: 54-68. [2] Goy, R.C., Morais, S.T.B. and Assis, O.B.G. 2015. Evaluation of the antimicrobial activity of chitosan and its quaternized derivative on  E.  coli  and  S.  aureus  growth. Brazilian  Journal  of Pharmacognosy. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjp.2015.09.010 [3] Jo, Y., Garcia, C.V., Ko, S., Lee, W., Shin, G.H., Choi, J.C., Park, S.J. and Kim, J.T. 2018.  Characterization and antibacterial properties of nanosilver-applied polyethylene and polypropylene composite films for food packaging  applications.
Journal of Food Bioscience . 17. [4] Radheshkumar  C  and  MUnstedt,  H.  2006.  Antimicrobial polymers  frompolypropylene/silvercomposites — Ag+  release measured by anode stripping voltammetry. Journal of Reactive & Functional Polymers . 66 : 780-788.
[5] Peacock,  A.J.,  2000,  Handbook  of  polyethylene:  Structure, Properties, and Application, Marcel Dekker Inc.
[6] Altan,  M.  and  Yildirim,  H.  2012.  Mechanical  and  Antibacterial Properties  of  Injection  Molded  Polypropylene/TiO2  Nano- Composites: Eﬀects of Surface Modiﬁcation. Journal of Material Science and Technology. 28(8):686-692.
[7] Yuan, W., Wang, F., Chen, Z., Gao, C., Ding Y.F., Zhang, S.M. and Yang, M.S. 2018. Efficient grafting of polypropylene onto silica nanoparticles and the properties of PP/PP-g-SiO nanocomposites. Journal of Polymer. DOI: 10.1016/j.polymer.2018.07.060.
Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
[8] Miao  C.X.  and  Gao,  Z.,  1997,  Preparation  and  properties  of ultrafine  SO 4 2- /ZrO 2 superacid  catalysts. Mater  Chem  Phys ; 50:15-9.
[9] La Mantia, F.P., Morreale, M., Botta, L., Mistretta, M.C., Ceraulo, M.  and  Scaffaro,  R.,  2017,  Degradation  of  polymer  blends:  A brief review, Journal of Polymer Degradation and Stability, doi: 10.1016/j/polymdegradstab.2017.07.011
[10] Smirnov  N.A.,  Kudryashov,  S.I.,  Nastulyavicus,  A.A.,  Rudenko, A.A., Saraeva, I.N., Tolordava, E.R., Gonchukov, S.A., Romanova Y.M., Ionin, A.A. and Zayarny, D.A. 2018. Antibacterial propreties of silicon nanoparticles. Journal of Laser Physics Letter . 15.
[11] Camporotondi,  D.E.,  Foglia,  M.L.,  Alvarez,  G.S.,  Mebert,  A.M., Diaz, L.E., Coradin, T. and Desimone, M.F., 2013, Antimocrobial properties of silica modified nanoparticles, Microbial pathogens and  strategies  for  combating  them:  Science,  techonology  and education, A Mendez-Vilaz, Ed.
[12] Herlina,  I.,  2012,  Studi  Aktivitas  Antibakteri  Plastik  Kemasan Tergrfating  4-Vinilpiridin  terhadap  Escherichia  coli  dan Salmonella typhosa, Skripsi, Universitas Lampung.
[13] Salman, M.N., Krisdiyanto, D., Khamidinal dan Arsanti, P., 2015, Preparasi  Katalis  Silka  Sulfat  dari  Abu  Sekam  Padi  dan  Uji Katalitik pada Reaksi Esterifikasi Gliserol dengan Anhidrida Asam Asetat, Reaktor; 15: 231-240.
[14] Hatmoko, J.T. and Lulie, Y., 2007. UCS tanah lempung ekspansif yang  distabilisasi  dengan  abu  ampas  tebu  dan  kapur. Jurnal Teknik Sipil , 8 (1), pp.64-77.
[15] Utari, N.P.S.N., Sudiarta, I.W. and Suarya, P., 2020. Sintesis dan Karakterisasi Silika Gel dari Abu Vulkanik Gunung Agung melalui Teknik Sol-Gel. Journal Of Chemistry , 14 (1), pp.30-36.